170 TERMIER. — ÉLIMINATION DE LA CHAUX PAR MÉTASOMATOSE 21 Mars 



L'incertitude sur la composition originelle est faible: CaO était 

 certainement compris entre 8 et 10; A1 2 3 entre 20 et 22 ; SiO 2 entre 

 49 et 51 ; Na 2 entre 4 et 5,5. 



La décalcification n'est donc pas douteuse, non plus que la perte 

 d'alumine. Ces deux pertes sont compensées par le gain d'eau, 

 d'acide carbonique et d'oxyde de fer. La variation des autres élé- 

 ments a été peu importante et l'on ne peut en préciser le sens avec 

 certitude. Il est toutefois presque certain qu'il y a eu gain d'un peu 

 de soude et d'un peu de magnésie. 



5 e exemple. Mélaphyre du confluent de l'Ubaye et de la Durance. — 

 Roche à grain très fin, du type ophitique. Olivine transformée en 

 talc, chlorite, limonite. Interstices des feldspaths remplis par chlo- 

 rite, kaolin, muscovite, limonite. Le feldspath a gardé sa forme : 

 tablettes minces à màcles multiples. Il est devenu de l'albite à peu 

 près pure d'anorthite, mais criblée de chlorite, kaolin, muscovite 

 et calcite. 



Laroche renferme aujourd'hui, approximativement : 50%albite, 

 4 anorthite, 0,5 calcite. 11,5 oxydes de fer, 2 talc, 10 chlorite, 10 

 muscovite, 17 kaolin. 



A l'origine, il y avait 75 % de feldspath, 8 % d'olivine, 4 % de 

 fer oxydulé, le reste se partageant, suivant toute vraisemblance, 

 entre l'augite et le mica noir. D'après l'état actuel des cristaux 

 feldspatliiques, il est probable que la teneur en anorthite, dans le 

 feldspath originel, était assez considérable. En admettant, pour 

 fixer les idées, un feldspath moyen à 50 An, et les proportions de 

 8 % augite et 5 % mica noir, on a le tableau comparatif suivant : 



Roche actuelle 



(Analyse) 



. 50,94 

 . 22,49 

 . 11,70 

 4,27 

 1,08 

 1,13 

 5.26 

 4,07 (Eau et CO 2 ). 



Roche 

 restaurée 



SiO 2 (+ TiO 2 ) .... 50,89 

 A1 2 3 23,04 



FeO 



6,38 



MgO 



CaO 



4,69 

 9,41 



K 2 



0,70 



Na 2 



Perte par calcination . 



4,35 



Total. . . 



99,46 



100,94 



La teneur en CaO était certainement comprise entre 8 et 11; 

 SiO 2 , entre 49 et 52; A1 2 3 , entre 22 et 24; FeO, entre 6 et 9; K 2 0, 

 entre 0,30 et 1 ; MgO, entre 4 et 5 ; Na 2 0, entre 4 et 6. 



